132 



11. Hupe und K. Müller. 



Auf Bild 4 ist in der Mitte die Sehlacke mit Einsprengungen gut 

 zu erkennen. Typisch für Schweisseisen ! 



IL H allstattspeer spitze. 



Makroskopische Prüfung: Beim Durchsägen des Stückes 

 erwies sich die Randzone als sehr hart, während der mittlere Kern 

 bedeutend weicher war und mit dem Messer geritzt werden konnte. 

 Auf dem Schliff war ein ganz feiner kleiner Riss sichtbar. Das, 

 durch das Kupferammoniumchlorid hervorgerufene Gefügebild hat 

 ein ganz anderes Aussehen, als das des vorher untersuchten Schweiss- 

 eisens. Seine dunklen Partien deuten eher auf Seigerungsstellen von 

 Flusseisen hin, das aber die Alten nicht kannten. Immerhin besteht 



Fig. 5. 



Fig. 6. 



das Stück aus einem einheitlichen Kern, über den anscheinend das 

 Blatt der Speerspitze geschweisst worden war. Wenigstens lassen die 

 an den Rändern sitzenden, von dem Kern durch eine Schweisslinie 

 sich deutlich abhebenden kleinen Eisenteilchen darauf schliessen 



(Fig. 5). 



Mikroskopische Prüfung: Nach einer Ätzung von 3 Mi- 

 nuten Auftreten von Ferrit und dunklem Perlit. In der Mitte des 

 Schliffes erschien das Gefüge dunkler als an den Rändern, die teil- 

 weise helle unangegriffene Partien aufweisen. Ferner Auftreten von 

 schwarzen runden Punkten an einigen Stellen in der Nähe der Rand- 

 zone. In den mittleren Partien des Schliffes wurde ein ausserordent- 

 liches feines Gefüge beobachtet. Schlackeneinschlüsse konnten nicht 

 sicher festgestellt werden, es ist aber anzunehmen, dass die dunklen 



